— 312 — 
La sabbia platinica che servì come materia prima conteneva %/,: 
80-03 platino 
9-15 iridio 
0:61 rodio 
1:35 osmio 
1:20 palladio 
6:45 ferro 
0-28 rutenio 
1:02 rame. 
La separazione dei singoli metalli venne seguita secondo il 
noto metodo di Bunsen (Ann. d. Chem. 146.265). 
L’acqua madre rimasta dopo la separazione del rodio e del- 
l’iridio venne trattata con un eccesso di cloruro di ammonio e di 
nitrato d’ ammonio. 
Vi si ottenne un precipitato, il quale dopo 1’ arroventazione 
rilasciò un residuo grigio simile alla spugna di platino, fusibile 
nella fiamma del gas tonante ad un granello metallico di colore 
grigio argentino. — Questo nuovo metallo, il Davio, è duro, ma 
malleabile al calore rosso. Il suo peso specifico risultò = 9-389, 
il peso atomico = 154. — Quindi risulta per questo nuovo metallo 
del gruppo platinico un peso specifico molto inferiore a quello degli 
altri metalli platinici. 
Platino 21-15 
Tridio 22-70 
Osmio 21-40 
Palladio 11-80 
Rodio 12-10 
Rutenio 11-40 
Il peso atomico del Davio = 154 risulta circa come la media 
fra i due gruppi platinici : 
Platino 197-5 Palladio 1066 
Iridio 198 Rodio 104.4 
Osmio 199-2 Rutenio 104-4. 
Il Davio si scioglie facilmente nell’ acqua regia, ed il suo 
cloruro dà cristalli che sono facilmente solubili nell’ acqua, nel- 
l'alcool e nell’etere, che però non sono deliquescenti all’ aria. 
Il cloruro entra in combinazione coi cloruri alcalini, diffici]- 
mente solubili persino nell’ acqua bollente, mentre facilmente si 
sciolgono nell’ alcool assoluto. — Col solfo-cianuro di potassio viene 
